( A ) 



iiableniciiL dans son enveloppe a été cassé el remplacé par une rondelle 

 d'acier. Le jeu de l'axe de rotation de l'instrument s'est trouvé ainsi légè- 

 rement modifié. » 



PHYSIQUE. — Influence de la tempéralure sur les propriétés mécaniques 

 des métaux. Note de M. André Le Chatelier, présentée par M. Daubrée. 



« Les propriétés mécaniques des métaux aux températures auxquelles 

 ils se trouvent exposés dans diverses applications industrielles, en parti- 

 culier dans les chaudières, sont restées jusqu'ici peu connues. J'ai entre- 

 pris cette étude pour le fer et l'acier, et l'ai étendue à un certain nombre 

 de métaux et d'alliages. 



» Le procédé employé est le suivant : le métal est essayé à l'état de fil 

 recuit de o""",6 de diamètre environ. Le fil est chauffé horizontalement, 

 sur une longueur de la"^™, dans un tube de laiton épais (4""")- Cette épais- 

 seur est destinée à répartir plus uniformément la température. La traction 

 se fait par l'intermédiaire d'un fil résistant qui, après renvoi sur poulie, 

 supporte un récipient où l'on fait couler de l'eau d'un réservoir à niveau 

 constant; ce fil porte également un index pour la mesure des allonge- 

 ments. 



» Ce procédé remplit les conditions suivantes : i° emploi d'échantil- 

 lons identiques comme calibrage et composition chimique; un fil de o'"™,G 

 peut en effet être considéré comme ayant une composition constante sur 

 une grande longueur; 2° chauffage suffisamment uniforme; 3° mise en 

 charge continue, sans chocs et avec une vitesse constante et que l'on peul 

 régler à volonté. 



') En dehors du fer et de l'acier, les essais ont porté sur les métaux sui- 

 vants : cuivre, zinc, aluminium, argent pur, nickel, bronze d'aluminium 

 (Cu, 90 pour 100; Al, 10 pour 100 "), alliage de cuivre, fer et nickel 

 (Cu, G3 pour loo; Ni, 34 pour 100; Fe, 3 pour 100^. 



)) Les résultats de ces essais montrent cjue les propriétés mécaniques de 

 ces métaux se modifient graduellement avec la température. 



» La charge par millimètre carré, nécessaire pour produire la rupture 

 en un temps assez court (3o' au maximum), décroît quand la tempé- 

 rature croît, et les allongements produits par une même charge (inférieure 

 à la charge de rupture), appliquée avec une même vitesse, vont en crois- 



